Zweiter Abschnitt. Harze. 365 



liegen in Japan zwischen dem 36. und 39. Grad n. Br. Diese Bezirke 

 liefern etwa 75 Proz. des gesamten japanischen Lackes. 



Der Harzsaft des Lackbaumes kommt, wie Mobius angibt *), in zahl- 

 reichen der Rinde angehurigen schizogen entstandenen Behaltern vor, 

 die man vergleichsweise am besten als Milchsaftkanale bezeichnen kann. 



Wenn der Baum einen kraftigen Stamm entwickelt hat, d. i. vom 

 910. Lebensjahre an, wird er mittelst eines Ritzmessers verwundet. 

 Man bringt einen horizontal laufenden, etwa 2 mm breiten Giirtelschnitt 

 an, welcher durch die auBere Rinde bis in den Bast hinein reicht. Diese 

 Giirtelschnitte werden oftmals wieclerholt. An den Ritzwunden tritt als- 

 bald eine Emulsion hervor, niemals aber in so groBer Menge, dafi man 

 dieselbe in GefaBen auffangen konnte. Diese Emulsion muB vielmehr 

 mit einer Art Spatel oder Loffel aus den schmalen rinnenformigen Rinden- 

 wunden herausgekratzt werden. Der Arbeiter sammelt die Masse in 

 einem aus Holz oder Bambusrohr verfertigten Behalter. 



Der so erhaltene Rohlack (Ki-urushi) bildet eine grauweiBe, mehr 

 oder weniger dickfliissige Emulsion; er wird vom Friihling bis zum 

 Herbst gesammelt. Brauchbar ist schon das diinnfliissige Friihlingspro- 

 dukt, aber besser ist die Herbsternte; am hochsten wird der im Hoch- 

 sommer gesammelte Lack geschatzt. 



Den besten Lack liefert der Hauptstamm, geringer ist der Harzsaft 

 der Aste. Die geringste Sorte bildet jener Lack, welcher aus abgehackten 

 Asten durch Warme oder durch Auskochen in Wasser gewonnen wird. 



Die starken Rindenverletzungen greifen den auf Lack ausgebeuteten 

 Baum so an, daB er endlich keinen Saft mehr hervorbringt. Der er- 

 schupfle Baum wird geschlagen. Ein Baum liefert im Durchschnitt 

 53 ccm oder 54 g Rohlack. Die Dichte des Rohlackes ist namlich nur 

 um geringes von der des Wassers verschieden. Nach den von Kor- 

 schelt 2 ) ausgefuhrten Bestirnmungen betragt die Dichte des Rohlackes 

 1,0200 bis 1,0379. 



Der Rohlack wird in Kiibeln (Taru) versendet, deren Dauben aus 

 Sugu-Holz (Holz von Cryptomeria japonica] angefertigt und mit Bambus- 

 reifen verbunden sind. Der VerschluB dieser Kiibel, welche je 3,7 kg 

 Rohlack enthalten, ist ein sehr vollkommener. Auf guten VerschluB 

 der zur Aufnahme des Rohlackes dienenden GefaBe kommt es sehr an, 

 denn nur gegen Luft und Licht geschiitzt, bleibt der Rohlack fltissig. 



Das Reinigungsverfahren, durch welches der Rohlack in gereinigten 

 Lack (Ki-sho-mi) umgewandelt wird, besteht darin, daB der erstere 

 durch ein eigentiimliches PreBverfahren von Unreinigkeiten befreit wird. 



^} Mobius, 1. c. 



2) Korschelt und H. Yoshida, The Chemistry of Japanese Lacquer. Trans- 

 act. As. Soc. Japan 12, p. 182ff. 



